226 
2 ° = ^ qmm, E = 20000 i> = 1 kg. <« = 0,3; j 
a ■=. 1,6, X rr 20 mm -f 0,0008 mm. 
Bei den Versuchen von J. 0. Thompson ergab sich 
dagegen bei ungefähr denselben Bedingungen allgemein 
für den untersuchten Stahldraht in denselben Einheiten 
X = 34,672 P + 0,6498 P 2 , also für P = 1 : X = 34,672 mm 
+ 0,6498 mm, j 
Während also unter der Annahme absolut konstanten 
Elastizitätsmoduls die beschleunigte Zunahme derVerlängerung J 
bei vorliegendem Versuch nur etwa mm beträgt, also 
kaum zu messen gewesen wäre, war sie tatsächlich über j 
1 
2 mm gross. 
Alle bisherigen Versuche beziehen sich auf den iso- 
thermen, aus statischen Versuchen ermittelten Elastizitäts- 
modul. Eindeutige Resultate geben sie nur, solange die Nach- 
wirkung nicht merklich wird. 
Die im folgenden beschriebenen Versuche beschäftigen , 
sich mit der Abhängigkeit des adiabatischen, aus der 
Schwingungszahl des Longitudinaltones bestimmten Elastizitäts- j 
moduls, der also von den Einflüssen der Nachwirkung frei ist. 
von der Spannung, bez. Dehnung und Torsion. Es kamen 
Drähte aus Stahl, Neusilber, reinem Silber, 800-Silber und 
Messing zur Untersuchung. 
In Längen von ca. 1 m wurden sie im Weber 7 schen 
Monochord eingespannt und der Longitudinalton bestimmt 
bei beiderseits testgeklemmten Enden. Es wurden zwei 
Messungsreihen gemacht. Die eine derart, dass der Draht 
mittels einer Schraube successive um gemessene kleine 
Stücke verlängert wurde (je x /% mm). In einer zweiten Ver- 
suchsreihe wurden dem Drahte steigende gemessene Spann- 
ungen erteilt. In beiden Versuchsreihen wurde die Schwingungs- 
zahl des Longitudinaltones in der Weise bestimmt, dass das 
